丙烯腈-苯乙烯-丙烯酸酯

丙烯腈-苯乙烯-丙烯酸酯（），又稱丙烯酸酯-苯乙烯-丙烯腈（）、ASA樹脂，是一種無定形熱塑性塑膠，作為丙烯腈-丁二烯-苯乙烯（ABS樹脂）的替代品而開發，具有更佳的耐候性。它是一種以丙烯酸酯橡膠改性的苯乙烯-丙烯腈之共聚物 。

歷史
1960年代，孟山都（Monsanto Company）的 James A. Herbig 與 Ival O. Salyer 率先嘗試以丙烯酸丁酯作為橡膠相，製造後來成為 ASA 的材料。隨後，巴斯夫（BASF）的 Hans-Werner Otto 與 Hans Peter Siebel 改進此研究，採用丙烯酸丁酯與丁二烯的共聚物作為橡膠相。

生產
ASA 可透過三種單體（苯乙烯、丙烯腈、丙烯酸酯）直接反應製得，也可採用接枝法，但工業上通常使用後者。在苯乙烯與丙烯腈共聚時，加入經接枝的丙烯酸酯彈性體，該彈性體以粉末形式導入。

截至 2003 年，全球僅有少數大型 ASA 製造商，例如巴斯夫（BASF）、通用电气（General Electric）、拜耳（Bayer）、Miele、日立製作所與LG化学。其製程與 ABS 相似，但存在若干關鍵差異與難點；2003 年前後的年需求量約為 ABS 的 1–5%。

性質
ASA 在結構上與 ABS 極為相似。其球形顆粒為輕微交聯的丙烯酸酯橡膠取代丁二烯橡膠，作為橡膠增韌（），透過化學方式與苯乙烯－丙烯腈共聚物鏈進行接枝，並嵌入苯乙烯－丙烯腈基質中。丙烯酸酯橡膠與丁二烯橡膠的差異在於不含雙鍵，使材料具備約 ABS 十倍的耐候性與抗紫外線輻射能力、更高的長期耐熱性，以及更佳的耐化學性。ASA 對環境應力龜裂的抵抗力明顯優於 ABS，尤其對酒精與多種清潔劑。通常採用 n-丁基丙烯酸酯橡膠，但也可能遇到其他酯類，例如 2-乙基己基丙烯酸酯。ASA 的玻璃轉移溫度低於 ABS，分別為 100°C 與 105°C，賦予材料更優異的低溫性能。

ASA 具有優異的戶外耐候性；長期曝曬仍可保持光澤、顏色與機械性能。它耐化學品、耐熱性佳、表面高光澤、抗靜電性良好，同時堅韌且剛性高，常用於需要耐候的場合，例如商業壁板、車輛外部零件或戶外家具。

ASA 可與某些塑膠相容，例如聚氯乙烯（PVC）與聚碳酸酯（PC）。ASA-PVC 複合材料已被採用。

ASA 可透過擠出與共擠出、熱成型、射出成型、擠出吹塑及結構發泡成型等方式加工。

ASA 略具吸濕性；加工前可能需要乾燥。

ASA 的成型收縮率極低。

ASA 可與其他聚合物共擠出，使僅有 ASA 層暴露於高溫或風化環境。ASA 薄膜應用於模內裝飾，例如成型汽車外板。

ASA 可與自身或某些其他塑膠焊接。超音波焊接可將 ASA 與 PVC、ABS、SAN、PMMA及其他材料接合。

ASA 可使用環己烷、1,2-二氯乙烷、二氯甲烷或 2-丁酮等溶劑進行溶劑熔接。這些溶劑也能將 ASA 與 ABS 及 SAN 接合。ASA 在這些溶劑中的溶液亦可作為接著劑使用。

ASA 可用氰基丙烯酸酯類接著劑黏合；但未固化的樹脂可能導致應力龜裂。ASA 與壓克力系接著劑相容。厭氧型接著劑對 ASA 效果不佳。環氧樹脂與氯丁橡膠接著劑可用於 ASA 與木材及金屬的黏合。

與聚碳酸酯相比，ASA 具有更高的耐環境應力龜裂性，在戶外應用中黃變程度也較低。與聚丙烯相比，ASA 的成型收縮率較低（0.5% 對 1.5%），剛性、耐衝擊性、熱變形溫度與耐候性皆更高。

應用

ASA／ 聚碳酸酯（PC）複合材料已開發完成並商業化供應。

在3D列印中，ASA抗紫外線能力與機械性質使其成為製造3D列印線材的優秀材料，常用於列印出一般原型製作與零件，尤其適合戶外應用。這些零件首要必須能吸收一定量的衝擊與衝擊能量而不破裂。已有大量研究透過多種方法，包括田口方法 ，來優化 3D 列印參數，使 ASA 得以應用於高端用途。3D 列印的 ASA 可用於水淡化的吸附器。

含有銀化合物的 ASA 於 2008 年上市，其表面因銀的微動力效應（Oligodynamic effect）而具抗菌性。

當其他聚合物因熱變形（導致製品變形）而需降低其熱變形溫度時，ASA 可作為添加劑使用。

ASA 廢料可與砂混合用於鋪面結構。動態模數結果顯示，ASA 混合料的高溫抗變形能力優於瀝青混合料。ASA 混合料具有優異的抗車轍與抗水損害性能。ASA 與瀝青混合料的抗拉強度比均大於 0.8，符合 Superpave 規範。在相同孔隙率下，ASA 混合料的平均滲透係數為瀝青混合料的 6–10 倍。ASA 混合料的平均骨材流失率為瀝青混合料的 9.2–10.8 倍。整體而言，砂與 ASA 塑膠混合料可作為常用於道路表層的瀝青混合料之適當替代品。ASA 與砂亦可用於3D列印與射出成型，作為低成本分散式回收方法。

ASA 亦廣泛應用於汽車產業。

參考資料

Category:有机高分子